io8 



E. Cohen. 



4. Hex River Mounts, Capland, Südafrika. 



Eine nach Abzug des Rostes 118-8828 Gr. schwere Platte von Hex River Mounts 

 aus der Sammlung des Wiener Hofmuseums') wurde mit Kupferchloridchlorammonium 

 behandelt, um Phosphornickeleisen möglichst vollständig zu gewinnen und gleichzeitig 

 den gesammten Kohlenstotfgehalt bestimmen zu können. Es bedurfte einer Zeit von 

 sieben Wochen und eines Aufwandes von 14 '4 Liter, um auch das sich ausscheidende 

 Kupfer vollständig in Lösung zu bringen. 



Aus dem Rückstand wurde durch Schlemmen mit Alkohol ein Theil des Phos- 

 phornickeleisens rein gewonnen, ferner ein Theil der Kohle zusammen mit Chromit, 

 Daubrcelith und Silicatkörnern abgeschieden; vom Daubrcelith liessen sich einige Körn- 

 chen auslesen und durch Löslichkeit in Königswasser, sowie Chrom-, Eisen- und 

 Schwefelsäurereaction bestimmen. Die feinsten Nadeln von Phosphornickeleisen konnten 

 aber nicht von der Kohle getrennt werden, so dass ein gewogener Theil des Gemenges 

 im Sauerstoft'strom verbrannt wurde, um den Kohlenstoffgehalt zu berechnen. Das 

 Resultat der Isolirung und der Kohlenstoff-Bestimmungen war: 



in Lösung gegangenes Nickeleisen 



Phosphornickeleisen 



Kohle 



Daubrcelith, Chromit, Silicatkörner 



117-5254 Gr. 

 1-3262 » 

 0-0278 » 

 0-0034 » 



98-86 "/„ 

 I • 1 2 » 



0-02 » (0-0234) 

 000 » fo-oo2g) 



1 18-8828 Gr. 100-00 



Das Phosphornickeleisen tritt in zweierlei Form auf. Ein Theil bildet dünne 

 Tafeln, welche meist durch vier rechtwinklig aufeinander stehende Spaltungsflächen 

 begrenzt sind; die beiden vorherrschenden Flächen sind theils glatt, theils flach ge- 

 runzelt, mit feinen, annähernd parallel verlaufenden Streifen senkrecht zur Faltung; 



Fig. 3. 



Fig. 4. 



Fig. I. 



Fis». 2. 





i5u» 



Fis 



zuweilen stossen auch zwei Systeme solcher Streifen unter sehr stumpfem Winkel 

 aufeinander (Fig. i und 2). Die grösste Tafel ist 2'6 Mm. lang, 16 Mm. breit, die 

 meisten sind sehr viel kleiner; doch dürften die Tafeln in Wirklichkeit grössere Dimen- 

 sionen erreichen, als es nach dem isolirten Material der F'all zu sein scheint, da letzteres 

 wohl hauptsächlich aus Spaltungsstücken besteht. Zuweilen sind noch schiefe Flächen 

 vorhanden, welche mit den Spaltungsflächen am häufigsten einen Winkel von ca. 150" 

 bilden (Fig. 2 — 4); doch wurde auch eine Reihe anderer Werthe gemessen. 



■) Acquisilionsnummer D. S496. ii. 



